459 
Bulletin de l'Académie Imperiale 
460 
Dieses Puddeleisen wird darauf noch einmal zu 
Packete gelegt und im Schweissofen behandelt. Das 
jetzt erhaltene Stabeisen kommt in den Handel und 
hat folgende Zusammensetzung: 
Ln... 
„m. .„.... 
Nach der Auflösung in Salzsäure erhält man 0,40%, 
Phosphor a Se ES Lósung. 
| Englisches Basipisun: 
^ Diese Probe stammte von einer geplatzten Kanone 
des englischen Dampfschiffes Tiger her, 
Zeit des Krimmschen Krieges. Dieses Gusseisen war 
ein schón graues mit ausgebildeten Blättern; sp. G. 
— 6,8586. 
Die pm we desselben ergab sich als fol- | 
gende: Eisen 94,58 
"d Mangan........ 69 
Phosphor ...... 0,713 
Silicium wee 1,16 ei 
Ole. e 2,95 = 
Schwefel...... Spuren 
100,09 
Aus der Auflösung in Salzsäure erhielt ich 0 HO 
FRUE als CET en 
CES, es Arppe in Finnland‘). 
Das Eisenwerk des Hrn. Arppe liegt im Kuopio- 
schen Kreise im Bezirke Tohmajärvi, unweit des Dor- | 
fes Wärtsilä. Der Hohofen besitzt eine Höhe von | 
417, Fuss und im Kohlensack eine Breite von 10 Ka 
Fuss und ist seit 1852 in Thätigkeit. In deinselben 
werden Seeerze mit einem Zusatze von Sumpferze 
verschmolzen, die im Mittel 40 bis 50%, Eisen ent- 
halten. Das Erz wird unter Zusatz von Kalkstein mit 
Holzkohlen und Holz, unter Anwendung von heisser 
Gebläse- Luft bis zu 180° C. verschmolzen. Das wö- 
chentliche Quantum Gusseisen beträgt ungefähr 4000 
Pud. Das Roheisen ist ein graues feinkörniges und 
wird grösstentheils nach St. Petersburg hin verführt, 
um dort theils zum Guss, theils zur Stabeisenfabrica- 
tion verwendet zu werden. 
Seit den letzten Jahren hat sich dieses Werk noch 
4) Oruer'5 o 3aHATiaxB BOE e e aie CESAR D 
Coaanbpixb Jtat, 3a 1855 u 1856 roza. 
aus der! 
bedeutend vergróssert durch den Ankauf eines zwei- 
ten Werkes Móhko und durch die Anlage eines grossen 
Walzwerkes, das mit dem nächsten Jahre in Thätig- 
keit kommen soll. 
Eine Probe dieses Gusseisens zeigte foleende Zu- 
sammensetzung: 
Eisen. 89,13%, 
MR Adesso sente 3,00 » 
Phosphor 0,41 » 
Silium RL nern 4,64 » 
ROI Linse Karo 2,82 » 
100 
Spuren von Arsenik, Schwefel, Thonerde konnten 
in demselben nicht aufgefunden werden. 
Nach der Auflösung in Salzsäure fand ich in der 
Lösung 0,367, Phosphor als Phosphorsäuse, somit 
dieselbe Quantität wie in obiger Analyse. 
^ Gusseisen vom Werke St. Annae. 
Dieses Eisenwerk, im Bezirk Suojärvi im Kuopio- 
‚schen Kreise belegen, gehörte bis vor wenigen Jahren 
. | dem Hrn. Gromow, ist aber seit dem letzten Kriege 
. | von der Regierung angekauft worden. Es werden dort 
Jauch Seeerze verschmolzen und ein graues Gusseisen 
‚erzielt, das folgende Zusammensetzung hat: 
É Eisen 94,72%, ` 
Le Manga rss... Spuren 
Phosphor u... Ze 0,82%, 
alte ui. oa su ihe 1,44 » 
hle ve 5,02» 
100,00 
Nach dem Auflósen dieses Gusseisens in Salzsäure 
waren in der Lösung 0,677/ Phosphor als Phosphor- 
säure. 
Gusseisen von Kertseh in der Krimm. 
In der tertiären Schichte der Umgebungen von 
Kertsch und auf der Halbinsel Taman findet man ein 
reichhaltiges Brauneisensteinlager, das durch seinen 
grossen Reichthum an Versteinerungen und durch 
das Vorkommen von theils derbem, theils krystallisir- 
tem Vivianit bekannt ist. Obgleich man schon a priori 
durch das Auftreten dieser Phosphate bestimmen 
konnte, dass aus einem solchen Brauneisensteine nur 
‘ein sehr phosphorhaltiges Roheisen zu gewinnen sei, 
so richtete doch nichts desto weniger zu Ende der vier- 
ziger Jahre die Regierung ihre Aufmerksamkeit auf 
| dasselbe, in der Absicht dort, wenn irgend möglich, 
